742 N ANNES, UEBER DIFFERENZIERUNG IN LEGIERUNGEN. 



Wie bei der Untersuchung mit den vertikalen Röhren konnte 

 auch hier eine bedeutende Differenzierung nachgewiesen werden. 

 Sie ging jedoch viel schneller vor sich in den vertikalen Röhren 

 als in den horizontalen, was wahrscheinlich auf der grösseren 

 Schwere des Bleies beruht. 



Nach Soret's Princip ') soll eine von Anfang an homogene 

 Lösung, die in eine Röhre eingeführt v\^ird, deren verschiedene Teile 

 verschiedene Temperaturen haben, sich so verändern, dass sie in 

 den wärmeren Teilen der Röhre verdünnter wird als in den 

 kälteren. Damit die ausgeführte Untersuchung mit diesem Prin- 

 cip übereinstimmt, muss man annehmen, dass das Blei Lösungs- 

 mittel für das Zinn bei den Konzentrationen gewesen ist, bei 

 welchen die Untersuchung ausgeführt wurde. Um zu sehen, wie 

 es sich damit verhält, wurden eine Serie Schmelzpunktbestim- 

 mungen von einigen Zinnbleilegierungen ausgeführt. Folgende 

 Resultate erhielt ich dabei: 



Tabelle 8. 



Blei in %. 



Schmelzpunkt. 



Blei in %. 



Schmelzpunkt. 







228 



50 



202 



10 



214 



60 



225 



20 



201 



70 



249 



30 



187 



80 



273 



37 



181 



90 



299 



40 



184 



100 



332 



Die Schmelzpunktkurve erreicht ihr Minimum bei einem 

 Bleigehalte von ungefähr 37 %. Man hat also das Zinn als 

 Lösungsmittel des Bleies in einer Legierung mit einem Bleigehalt 

 unter 37 % und das Blei als das Lösungsmittel des Zinnes bei 

 einem höheren Bleigehalte zu betrachten. 



Die erhaltenen Resultate stimmen also mit dem Princip 

 Soret's überein. Wie es aus den Tabellen hervorseht vollzieht 



') Soeet: Ann. eh. phys. (5) 22, 293, 1881. 



Arrhenius: Ofversigt af Kongl. Vetenskaps-Akademiens Förhandlingar 1894 

 N:o 2, 61. 



